DES MINÉRAUX. 
501 
di\ pouces de longueur et de mêuie épaisseur que les autres, pour 
servir d’indice ou d’éprouvette; car en retirant cette bande de fer au 
bout de quelques jours de feu, on Juge par son état de celui des autres 
bandes renfermées dans la caisse, et l’on voit, en examinant celle bande 
d’épreuve, à quel point est avancée la conversion de fer en acier. 
Le fond et les quatre côtés de la caisse doivent èti'C de grès pur. ou 
de très-bonnes briques bien jointes et bien lulées avec de l’argile. Cette 
caisse porte sur une voûte de bri(|ues, sous laquelle s’étend la flamme 
d’un feu qu’on entretient continuellement sur un tisar ii l’ouverlure de 
cette voûte, le long de laquelle on pratique des tuj aux aspiratoircs, de 
six pouces en six pouces, pour attirer la flamme et la faire circuler 
également tout autour de la caisse, au-dessus de laquelle doit être une 
autre voûte oû la flamme, après avoir circulé, est enfin emportée rapi- 
dement ])ar d’autres tuyaux d’aspiration, aboutissant à une grande et 
haute cheminée. Après avoir réussi à ces premiers essais, j’ai fait con- 
struire un grand fourneau de même forme, et qui a quatorze pieds de 
longueur sur neuf de largeur et huit de hauteur, avec deux tisars en 
fonte de fer, sur lesquels on met le bois qui doit être bien sec, pour ne 
donner que de la flamme sans fumée. La voûte inférieure communique 
à l’entour de la caisse pai- vingt-quatre tuyaux aspiratoircs, et la voûle 
supérieure communique à la grande cheminée |)ar ciiuj autres tuyaux. 
Cette cheminée est élevée de trente pieds au-dessus du fourneau, et 
elle porte sur de grosses gueuses de fonte. Cette construction démontre 
assez que c’est un grand fourneau d’aspiration où l’air, puissamment 
attiré par le feu, anime la flamme et la fait circuler avec la plus grande 
rapidité; on entretient ce feu sans interruption pendant cinq ou six 
jours, et dès le quatrième on tire l’éprouvetle pour s’assurer de l’efl'et 
qu’il a produit sur les bandes de fer qui sont dans la caisse de cémen- 
tation : on reconnaîtra, tant aux petites boursouflures, qu’à la cassure 
de cette bande d’épreuve, si le fer est près ou loin d’étre converti en 
acier; et d’après cette connaissance l’on fera cesser ou continuer le feu ; 
et lorsqu’on jugera que la conversion est achevée, on laissera refroidir 
le fourneau; après quoi on fera une ouverture vis-à-vis le dessus de la 
caisse, et on en tirera les bandes de fer qu’on y avait mises, et (jui dès 
lors seront converties en acier. 
En comparant ces bandes, les unes avec les autres, j’ai remarqué : 
1“ que celles qui étaient de bon fer épuré, avaient perdu toute appa- 
rence de nerf, et présentaient à leur cassure un grain très-tin d’acier, 
tandis que les bandes de fer commun conservaient encore de leur étolïe 
de fer, ou ne présentaient qu’un acier à gros grains; 2° qu’il y avait à 
l’extérieur beaucoup plus, et de plus grandes boursouflures sur les 
bandes de fer commun que sur celles de bon fer ; 3” (|ue les bandes voi- 
sines des parois de la caisse n’étaient pas aussi bien converties en acier, 
que les bandes situées au milieu de la caisse, et que de même les exli-é- 
mités de tontes les bandes étaient de moins bon acier que les parties du 
milieu. 
